VI. Abteilung. Sektion für Geologie, Geographie, Berg- und Hüttenwesen. 47 



Dieser Bauxit ist kieselsäurearm und eisenoxydreich. 



Erhitzungskurve: Auch hier bereits von 100° ab ein geringerer 

 Temperaturanstieg als bei den Bauxiten vom Diasportypus. Von 270° an 

 starke Wärmeabsorption, die sich bis 350° erstreckt. Dieses Intervall wird 

 in 12 Minuten zurückgelegt. Wieder ist die Verzögerung im Temperatur- 

 anstieg besonders von 300° bis 330° ausgeprägt (7 x / 2 Minuten). Eine exo- 

 thermische Reaktion ist nicht mit Sicherheit konstatierbar. Der Verlauf der 

 Wärmeabsorption ist derselbe wie beim Bauxit von Georgia, und wir haben 

 es hier, wie auch schon der Glühverlust zeigt, mit einem Bauxit von 

 Hydrargillittypus zu tun. 



11. Bauxit von Südfrankreich. Bild 3, Tafel VII. 

 (Näherer Fundort nicht bekannt.) 

 Gesamtanalyse: 20,15 °/ Glühverlust, 

 15,81 „ Si0 2 , 

 59,38,, A1 2 3 , 

 1,06 „ Fe 2 O s , 

 3,42 „ Ti0 2 . 

 Dieser Bauxit ist ziemlich kieselsäurereich und eisenoxydarm. 

 Erhitzungskurve: Von 100° ab bereits ein geringerer Temperaturanstieg 

 als beim Bauxit vom Diasportypus. Von 280° ab starke Verzögerung im 

 Temperaturanstieg, die besonders zwischen 310° bis 330° deutlich ist und 

 sich bis 350° erstreckt. Es ist also hier dieselbe Verzögerung Avie beim 

 Bauxit von Georgia und von Hessen, nur daß sie viel kürzer ist, etwa 

 6 Minuten. Von 350° ab rapides Ansteigen, so daß 3 Minuten später 

 510° erreicht ist. Hier setzt nun eine neue Wärmeabsorption ein, die 

 genau mit der bei Bauxiten vom Diasportypus zusammenfällt. Der 

 Anstieg von 510° bis 555° dauert 6 Minuten. Daran schließt sich eine 

 kleine Verzögerung an, die mit der von Tonsubstanz korrespondiert. 

 Von 610° an rapides Nacheilen der Temperatur. Bei 960° setzt eine 

 exothermische Reaktion ein, die die Temperatur in 1 Minute auf 1010° 

 treibt. Es ist also in diesem Bauxit viel Tonsubstanz vorhanden, wie 

 auch aus der chemischen Analyse hervorgeht. Eine weitere exothermische 

 Reaktion ist nicht deutlich sichtbar. Wir haben es hier also mit einem 

 Bauxit zu tun, der, wie die beiden Wärmeabsorptionen genau zeigen, aus 

 einem Gemisch von A1 2 3 «H 2 und A1 2 3 «3H 2 besteht. 

 Die Gewichtsverluste von 50° zu 50° ergaben: 

 150° 0,15% 300° 5,46% 45ü° 11,36% 600° 19,19%, 

 200 0,35,, 350 9,68,, 500 13,31,, 650 19,60,, 

 250 1,44 „ 400 10,26 „ 550 18,78 „ 700 19,80 „ . 

 Vor dem Gebläse 20,15%. 



Auch hier ist bei 150° deutliche Zersetzung wahrnehmbar. Bei 350° 

 ist bereits beinahe die Hälfte des Wassers ausgetrieben. Die Menge dieses 



